54o ACADÉMIE DES SCIENCES, 



que les autres modes d'attaque, mais non qualitativement différents. En les 

 utilisant, on vérifie facilement que les dendrites plus fines formées au 

 contact même des parois de la lingotière au commencement de la solidifia 

 cation varient relativement peu avec les dimensions du lingot pour un métal 

 déterminé ; les dimensions des dendrites formées dans les régions centrales 

 augmentent, au contraire, beaucoup avec la masse du lingot; la quantité 

 de métal qui se refroidit simultanément paraît agir plusénergiquement que 

 la vitesse même de refroidissement, ce qui indique que la liquation joue le 

 rôle principal. Dans des lingots de poids moyen et avec des aciers relati- 

 vement purs, ne donnant pas lieu, par suite, à des liquations très marquées, 

 on observe couramment des variations de i à lo dans le rapport des 

 dimensions des dendrites de la partie périphérique et de la partie centrale. 

 L'hétérogénéité des aciers sur laquelle les travaux de MM. Le Cha- 

 telier et Lemoine ont fort justement attiré l'attention nécessite donc une 

 étude faite à un double point de vue : en premier lieu, on peut considérer la 

 répartition et la dimension relative des éléments juxtaposés, qui est très 

 variable d'un point à l'autre d'une masse métallique et déterminée dans 

 chaque cas particulier par la composition moyenne du métal, la forme et 

 les dimensions du lingot et le travail mécanique qu'il a subi. En second 

 lieu, il faudra définir le degré d'hétérogénéité, c'est-à-dire la différence 

 de qualité entre les parties juxtaposées, différence variable également d'un 

 point à l'autre et qui est influencée principalement par la composition 

 chimique du métal. La première partie de cette étude est possible dès 

 maintenant grâce à l'emploi des réactifs cupriques. La deuxième néces- 

 siterait une méthode expérimentale plus précise que celle dont on dispose 

 actuellement. Les différents réactifs cupriques proposés jusqu'ici paraissent 

 mettre en évidence chacun un certain degré d'hétérogénéité ; ils pourraient 

 donc donner une première indication, mais pas assez précise encore pour 

 servir à un classement. Ce n'est que lorsque cette double étude sera effectuée 

 qu'on pourra abordcF utilement la recherche de l'influence de l'hétérogé- 

 néité sur les propriétés et les emplois de l'acier. 



CORRESPOND AIVCE. 



M. le Ministre de l'Instruction publique et des Reaux-Arts adresse 

 ampliation du décret, en date du i6 octobre 1917, qui autorise l'Académie 

 à accepter la donation qui lui a été faite par M""' Marie-Célesle Beauregard, 

 pour l'institution d'une fondatipi} Clérnent Félia-, 



